JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）p. 49–56

ポリイミド原料用ナフタレンテトラカルボン酸二無水物
2,3,6,7-Naphthalenetetracarboxylic Acid Dianhydride
as a Monomer for Polyimide
森浩章

MORI Hiroaki

JFE ケミカル

精密化学品部中尾

浩章

NAKAO Hiroaki JFE ケミカル

精密化学品部課長

要旨
JFE ケミカルは，芳香族カルボン酸塩のカルボキシル基変換反応（ヘンケル反応）を応用した 2,3,6,7-ナフタレンテトラカル
ボン酸
（NTC）
二無水物の工業的製法を開発してきた。JFE ケミカルは，触媒化合物のアニオン部が反応成績に及ぼす影響について調べ，また，実験結果に基づいて反応機構を推定し，ヘンケル反応にはカルボン酸の触媒金属塩が関与していることを示した。次いで，亜鉛化合物を使用したヘンケル反応について検討した。ZnI2 を触媒とするヘンケル反応の最適化により，NTC 収率は 25％に向上した。これは従来使用されていたカドミウム触媒の反応成績と同等である。以上の成果をもとに，毒性の強いカドミウムを使用しない NTC 二無水物の新プロセスを確立した。また，50 l 反応器を使ったサンプル供給体制を構築した。さらに，NTC 二無水物由来の種々のポリイミドを合成して諸物性を調べ，当該ポリイミドから調製されるフィルム
が，近年の高性能化にともなうプリント配線基板用フィルムに対する要求特性の高弾性率，低熱膨張係数，電気的信頼性を備えていることを示した。

Abstract:
JFE Chemical has developed the thermal transformation of aromatic carboxylates to industrially produce 2,3,6,7-naphthalenet
etracarboxylic acid (NTC) dianhydride. The metal ion-catalyzed transformation was investigated on the influence of the anion
moiety. The probable mechanism of the reaction is the formation of the metal salt of the carboxylic acid as an intermediate of
the transformation. Further, the catalytic activity of the zinc compounds is examined in detail on the transformation of disodium
naphthalenedicarboxylate. By optimizing ZnI2-catalyzed transformation NTC yield improved to about 25%, that is almost equal
to that by the cadmium catalyst with high toxicity. Based on this result, a new process for NTC dianhydride is developed.
Polyimides derived from NTC dianhydride are synthesized. Those polyimide films showed high modulus of elasticity, lowthermal expansion coefficient and electrical reliability. They satisfy the required properties of printed circuits with highperformance.

良好な熱特性，機械特性，電気特性を利用し，基板材料と1. はじめにしての地位を不動のものにしている。最近ではその基板材
料も次世代型へ転換しており，その構成原料による改良もJFE ケミカルでは，ナフトエ酸などのナフタレンカルボ

盛んである。ポリイミドは酸二無水物とジアミンを原料とン酸ナトリウム塩にカルボキシル基転位反応（以下，ヘンケ

するが，特に種類の少ない酸二無水物においては，高性能

ル反応）を適用することにより，2,3,6,7-ナフタレンテトラカを発揮する原料がポリイミドメーカー各社から所望されてルボン酸（NTC）二無水物が生成することを見い出していいる。JFE ケミカルが開発を進める NTC 二無水物は，剛

る

1,2)

。JFE ケミカルは，毒性の強いカドミウム化合物に代直な多環芳香族骨格を有し，高性能化改質材料として期待

えて，亜鉛化合物を使ったヘンケル反応による NTC 二無できる。そこで，NTC 二無水物由来のポリイミド樹脂と汎水物の製造の検討と確立をし，合わせて反応機構を推定し用型ポリイミドの諸物性を測定比較して，いかなる高性能たので，以下に詳述する。

改質としての機能を有するかについても調査したので以下

一方，近年のデジタル家電の普及と高性能化にともない，に詳述する。

有機高分子の中で最高の耐熱性を有するポリイミドはその− 49 −

ポリイミド原料用ナフタレンテトラカルボン酸二無水物

PACd

2. NTC 二無水物の製造法の開発

NTCCd
2,6-NDCCd
1,8-NDCCd
1-NMCCd

NTC 二無水物の合成方法
および反応生成物の分析

2.1

CdS

ヘンケル反応は，芳香族カルボン酸のアルカリ金属塩を

Cd (OH)2

カドミウム化合物の存在下，CO2 雰囲気中で 400〜500°C

CdO
Cd (OAc)2に熱処理することにより，カルボキシル基が分子間転位して熱的により安定な芳香族カルボン酸が生成する反応であ

CdF2

る。

CdCl2
CdBr2

ヘンケル反応を利用した NTC 二無水物の合成は，以下

CdI2のようにして実施した。所定の温度で乾燥したカルボン酸0

アルカリ塩，触媒の亜鉛またはカドミウム化合物，および

3

4

5

6

The reactions were carried out at 430°C for 3 h in the presenceof 75 wt% of NaI and 5 wt% of the catalyst on disodium 1,8naphthalate. The initial pressure of CO2 was 3 MPa.
PACd: Phthalic acid cadmium salt
NTCCd: 2,3,6,7-Naphthalenetetracarboxylic acid cadmium salt
NDCCd: Naphthalenedicarboxylic acid cadmium salt
1-NMCCd: 1-Naphthalic acid cadmium salt

を二酸化炭素雰囲気に置換し，所定の温度で所定時間の熱処理を行った。反応終了後，取り出された内容物は，高速液体クロマトグラフィーで分析し，カルボン酸の生成物組
仕込みのカルボン酸塩より得られる NTC 二無水物の理論

2

NTC/cat. (mol/mol)

助触媒の NaI をオートクレーブに充填し，次いで反応器内成および収率を算出した。なお，NTC 二無水物の収率は，1

Fig. 1

Catalytic activity of various cadmium compounds on theHenkel Reaction of disodium 1,8-Naphthalate量に対して，生成した NTC 二無水物の百分率として以下
ンケル転位反応における種々のカドミウム化合物のアニオのように定義した。

ン部と触媒活性の関係を示した。無機カドミウム塩を比較2

すると，活性はハロゲン化物  AcO  OY  nPNTC/PNCAs  100

 OH の順で

低下し，硫化物の活性が最も低かった。ハロゲン化物の中
Y : NTC 二無水物の収率（％）

では，I  Br  Cl  F の順となり，多くの芳香族カル

PNTC : NTC 二無水物の生成量（mol）

ボン酸塩のヘンケル転位反応について報告されている活性

PNCAs : ナフタレンカルボン酸類の仕込み量
（mol）

列

n : 原料ナフタレンカルボン酸のカルボキシル基数の中でも，芳香族カルボン酸カドミウム塩を触媒とする







に沿った結果となった。調べられたカドミウム化合物

NTC 二無水物の収率は約 30％であり，ハロゲン化物と同反応の結果と考察

2.2

3)



等以上の触媒活性を有した。以上のことから亜鉛化合物の2.2.1 カドミウム化合物を触媒とする

場合にも，アニオン部に何を選ぶかが触媒選定のポイント

ヘンケル転位反応であることが示唆された。
2.2.2 反応機構の推定

上述したように，ヘンケル反応の工業的製法においては，毒性が低く環境負荷の小さい亜鉛化合物を触媒として使用

カドミウム化合物の存在下で，カルボキシル基がいかなすることが不可避的である。しかしながら，その活性はカる機構で分子間を移動していくのかについての推定を与えドミウム化合物に比して著しく低く，このままでは工業的るために，以下の検討を行った。

製法にかなうものではない。そこで，亜鉛化合物触媒のヘまず，カドミウム化合物が系に存在しない場合，NaI な

ンケル反応を構築するに際し，カドミウム触媒のヘンケル

どの助触媒が存在してもカルボキシル基転位反応は起こら

反応の詳細を検討するとともに，当該反応の機構を推定しなかった。これは，基質であるナフタレンカルボン酸塩とた。

カドミウム化合物との間に何らかの相互作用があるためとカドミウム化合物触媒は，それらのアニオン部の相違が考えられる。これを確認するために触媒として CdCl2，助反応成績に影響を及ぼすことが知られている。多くの芳香

触 媒 と し て KI を 使 用 し，1,8-ナ フ タ ル 酸 ジ ナ ト リ ウ ム

族カルボン酸塩についてカドミウム化合物の触媒活性が（1,8-NDCNa2）のヘンケル転位反応を行った。当該反応物を調 べ ら れ て お り， そ れ に よ れ ば 活 性 の 序 列 は，熱水で抽出して得られた固形物から NaCl の生成が確認で







I  Cl  F2
2
 CO3 〜O 〜ベンゼンカルボン酸塩  カ

きたことから，1,8-NDCNa2 と CdCl2 の間で複分解が起こっ

3)

ドミウム金属である 。それに対して，NTC 二無水物の合たことが示唆される。このことから反応の過程で 1,8-ナフ

成の際の触媒活性についても同様に調べた。

タル酸カドミウム（1,8-NDCCd）が生成し，これがカルボキ

Fig. 1 に 1,8-ナフタル酸ジナトリウム（1,8-NDCNa2）のヘ
JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

シル基転位反応の中間体となっていると考えられる。実際− 50 −

ポリイミド原料用ナフタレンテトラカルボン酸二無水物に，ナフタレンカルボン酸カドミウムを出発原料とした場

は，生成した NTCCd2 と NaI との間でメタル交換が起こり，合，NTC のカドミウム塩（NTCCd2）の生成が認められた。

NTC は Na 塩
（NTCNa4）となって熱的に安定化すると考え

この際，NaI の存否が大きく反応に寄与していた。すなわられる。

ち，Na が 存 在 し な い 場 合 に は，NTC カ ド ミ ウ ム 塩なお，NTC 収率を向上させるべく種々の反応条件を探索（NTCCd2）が熱的に不安定であるために，生成しても大部したが，いずれの場合も収率は 30％にとどまった。この分がただちに分解してしまうが，Na が存在している場合

原因を解明するために，反 応物の X 線回折を測定した（Fig. 2)。その結果，NTCNa4 および NDCNa2 自体の回折パターンに対し，反応物のそれは異なるパターンを示した。

(1) Product

この反応物の結晶構造は，NTCNa4 と NDCNa2 の各水溶液

2.00
2,6-NDCNa2
Double salt

I (103)1.60を混合することによって合成することができる NTCNa4/

1.20

NDCNa2  1/2（分子比）の複塩のそれと一致することが，X

0.80

線回折パターンから認められた（Fig. 2）。以上のことから，0.40

反応は一旦生成した NTCNa4 と NDCNa2 から複塩
（TD2）
を
0

20.0

40.0
2θ

60.0

形成しながら進行し，最終的には TD2 のみになったところ

80.0で平衡組成に達していると考えられる。以上のことから推定される反応機構を Fig. 3 に示す。なお，同反応機構に

I (103)(2) Authentic double salt ( (NTCNa4 )(2,6-NDCNa2 )2 )2.00

よ れ ば，NTCNa4 1 分 子 を 生 成 す る た め に 必 要 な 原 料

1.60

2,6-NDCNa2 は，理論上 4 分子ということが分かる。

1.20

2.2.3 亜鉛化合物を触媒とするヘンケル転位反応

0.80

カドミウム化合物触媒のヘンケル反応の検討をベースに，

0.40

亜鉛化合物を代替触媒とすべく 2,6-NDCNa2 を出発原料とするヘンケル反 応の検 討を行った。亜鉛 化 合 物として
0

Fig. 2

20.0

40.0
2θ

60.0

80.0

ZnO，ZnCl2 を使用した場合は，NTC の生成が全く認められず，ZnI2 の場合においても収率 0.5％にとどまった。

XRD of the typical Henkel Reaction product (1) anddouble salt consisted of 2,3,6,7-NTC and 2,6-NDCNa (2)以上のように，カルボン酸ナトリウム塩を原料とするヘ

COONa
NaOOC
2,6-NDCNa2
Cd2

Na



COONa

COO(Cd/2)(Cd/2)OOC
Cd2

(Cd/2)OOCCOO(Cd/2)
Cd2

Na

COO(Cd/2)

(Cd/2)OOCCOO(Cd/2)



COONa
NaOOC

COO(Cd/2)

COO(Cd/2)

COO(Cd/2)

Na

COONa

(Cd/2)OOCCOO(Cd/2)(Cd/2)OOCCOO(Cd/2)

COO(Cd/2)(Cd/2)OOC(Cd/2)OOCCOO(Cd/2)
Cd2

Na
COONa

NaOOC

COONa

NaOOC

COONa

NaOOC

COONa

NaOOC

COONa NaOOC

NTCNa42

NTC(NDC)2Na8 double salt
COONa
NaOOC

Fig. 3

Proposed mechanism of the Henkel Reaction of naphthalenecarboxylic acid sodium salt
− 51 −

JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

ポリイミド原料用ナフタレンテトラカルボン酸二無水物

None

Preparation

1,3,4,5-C6H2(COOK)4

2,6-NDCNa2
2,6-NDCK2

Zinc iodide

1,3,5-C6H3(COOK)3
1,2,4-C6H3(COOK)3
1,3-C6H4(COOK)2
1,4-C6H4(COOK)2
1,2-C6H4(COOH)(COOK)
1,2-C6H4(COOK)2C6H5COOK
1,8-C10H6(COOK)2
2,6-C10H6(COOK)2
1-C10H7COOK
0

5

10

15

20

Reactant

Extraction with water

Aquaous carboxylates

Acidification

Free acids

Washing with water

Free acids

DryingFree acids

Extraction with methanol

NTC free acids, Concentrated

Dehydration

NTC Dianhydride

Recrystallization

NTC Dihydride, Highly-purified

25

NTC yield (%)
The reactions were carried out at 450°C for 3 h in the presence of
equimolar potassium salt, 75 wt% of NaI and 5 wt% of the catalyst
on 2,6-NDCNa2. The initial pressure of CO2 was 3 MPa.

Fig. 4

Reaction

Influence of various carboxylic acid potassium salts
added on ZnI2-catalyzed Henkel Reaction of disodium
2,6-Naphthalenedicarboxylate

2,3,6,7-Naphthalenetetracarboxylic
dianhydride

ンケル反応において，亜鉛化合物触媒の活性が低いのに対Fig. 5し，
1,8-ナフタル酸ジカリウム塩（1,8-NDCK2）から 2,6-NDCK2

Schematic diagram of NTCDA productionへの転位やフタル酸ジカリウムからテレフタル酸ジカリウ
ムへの転位など，カルボン酸カリウムを出発原料にする例が数多いことに着目し

4〜7)

生成物組成で，NTCNa4 は約 40 mass％にすぎない。残り，以下に示す反応を実施した。

55〜60 mass％は 2,6-NDCNa2 で構成されており，このようすなわち，原料にカルボン酸カリウム塩を共存させればカな低組成物から最終的に NTC 二無水物として 99％以上にルボン酸亜鉛塩が生成し，亜鉛化合物触媒下で NTC が合

純度を向上させる必要がある。従前の精製方法では，カル成できると考え，2,6-NDCNa2 に各種カルボン酸カリウム塩

ボン酸を一旦エステルに誘導した後に再結晶を繰り返してを共存させて反応を試みた。その結果を Fig. 4 に示す。カ

所定の純度を確保し，その後，再度加水分解してカルボン

リウム塩共存の効果は大きく，特にフタル酸ジカリウムと酸に戻すという，煩雑な操作を余儀なくされていた 。そ1-ナフトエ酸カリウムを共 存させた場 合の NTC 収 率はこで，遊離カルボン酸のままで NTC の純度を上げる方法

25％に達し，カドミウム触媒下の反応成績と同等であった。

を考案した。2,6-NDC を溶解する効果的な溶媒がないこと

亜鉛化合物触媒のヘンケル反応において，カルボン酸カに着目し，NTC を良好に溶解する溶媒を用いて選択的に

8)

リウムの添加が反応を促進した理由について以下のように

NTC を抽出するというものである。この目的に適当な溶媒推定した。カドミウム触媒の場合に推定した反応機構を亜を探索したところ，CH3OH が効果的な溶媒であることを突鉛の場合に当てはめると，まず，カルボン酸アルカリ塩とき 止 め た。NTC を 30 ％ 含 有 す る カ ル ボ ン 酸 混 合 物 を亜鉛の置換が起こり，生成したカルボン酸亜鉛が実際の転CH3OH に分散させることにより，NTC が選択的に CH3OH

位にかかわるはずである。ところが，カルボン酸ナトリウに抽出され，該抽出液から 98％純度の NTC が収率 95％（対ム塩しか存在しない場合は，カルボン酸亜鉛が生成しない酸混合物）で取得できる。つまり，メタノールに溶解し，ろと考えられる。そこで，カリウム塩が共存すると，転位反過によりろ液を回収するという簡便な操作で一定の目的を応が劇的に促進されたことから，カリウム塩は亜鉛化合物

達成することができる。

との複分解により，カルボン酸亜鉛塩を容易に生成する役割を担っていると考えられる。

NTC 製造工程を Fig. 5 に示す。2,6-NDCNa2 と 2,6-NDCK2の混合塩とよう化亜鉛の組成物のヘンケル転位反応からメ

以上のように，カルボン酸ナトリウムとカリウム塩が共存する原料に亜鉛化合物を触媒として適用することにより，タノール抽出法を経て，目的とする NTCDA を 99.9％以上の純度で取得できるプロセスを確立した。

NTC の工業的製法を開発することができた。

以上のとおり，亜鉛触媒による反応条件の最適化に加え2.2.4 高純度 NTC 取得のための分離精製法の検討て，精製工程においても工業化可能な方法を開発すること

2.2.2 項で述べたヘンケル反応は，NTCNa2/NDCNa2 でができた。

示される分子比 1/2 で構成される複塩（TD2）になったとこ
ろで平衡組成に達する。したがって，カルボン酸ベースのJFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

− 52 −

2.2.5 50 l オートクレーブによる製造
上述した小試をスケールアップして検証するため，およポリイミド原料用ナフタレンテトラカルボン酸二無水物

Table 1
32 cm

32FormulaDianhydrides used for polyimide films
Chemical name

Abbreviation

Pyromellitic dianhydride

PMDA

Biphenyl tetracarboxylic
dianhydrideBPDA

2,3,6,7Naphthalentetracarboxylic
acid dianhydride

NTCDA

28
24 cm
Position (°C)

24

16 cm

8 cm

20
16
12
8
4

0

0
410

Fig. 6430
450
470
Temperature (°C)

NTC Production using 50 l autocrave (1) productappearance, (2) temperature distribution

ポリイミドフィルムの試作に使用した酸二無水物の構造式と略号を Table 1 に示す。なお，ジアミン成分としては

び，お客様のサンプル評価に供するために，JFE ケミカル

4,4'-ジアミノジフェニルエーテル（ODA）を使用した。

笠岡工場内に 50 l オートクレーブを設置した。反応は最適3.1

温度から 10°C 以内に制御することが望ましいため，外部

NTC ポリイミドの合成と評価

3.1.1 ポリアミド酸の合成方法

ヒーターからの局部加熱，および温度勾配を極力抑えるべ
く Fig. 6 に示すようなトレイに原料組成物を仕込んだもの

窒素ガス導入管，塩化カルシウム管，温度計，試料投入を反応器内に積み重ねて反応を行った。反応は，小試の結口および攪拌翼を装備した 500 ml のセパラブルフラスコ

果を良好に再現しており，本設備により 1 kg/d の NTCDAに，固形分濃度が 15 mass％になる量の脱水 N，N-ジメチ生産が可能となった。本設備で製造した NTCDA をお客様

ルアセトアミド（水分 50 ppm 以下）と事前にアルコール精に提供し，また後述するポリイミドの物性評価に供してい製した ODA0.07 mol を入れ，常温にて溶解させた。次いでる。

ODA と等モルの酸無水物を温度を見ながら少量づつ投入
し，窒素気流中で攪拌しながら 3 h 反応させ，ポリアミド

3. NTC ポリイミドの特性と利用酸を得た。このポリアミド酸を 80°C で熱処理を行い，所定の固有粘度に調整した。
3.1.2 ポリイミドフィルムの調整方法

次世代型電子基板材料としてポリイミドフィルムに要求9)される特性は下記のとおりである 。

3.1.1 項で述べた方法で得たポリアミド酸溶液を水平に（1） 高弾性で薄くできる。

保ったガラス板上に均一に塗布し，真空乾燥器で 60〜（2） 線熱膨張係数および湿度膨張係数が小さく，ばらつき

150°C に順次加熱して溶媒を留去した。

が少ない。

溶媒留去後のフィルムをガラス板に付着したまま恒温槽（3） IC ボンディング，実装時のハンダリフロー耐熱性を持
つ。

で，（1）
150°C，30 min （2）200°C，60 min （3）300°C，
10 min と順に熱処理を行いイミド化した。次いで，この（4）高温・高湿度下での絶縁信頼性が高い。

フィルムをガラス板からはがし，ステンレス製の枠に固定

現在，酸二無水物としてピロメリット酸（PMDA）とビフェ
ニルテトラカルボン酸二無水物（BPDA）を用いたポリイミ

した後，恒温槽で 300°C，60 min 熱処理を行い，イミド化を完結させるとともにフィルムの強度向上を図った。
3.1.3 ポリイミドフィルムの物性測定方法

ドが電子基板材料として主流である。しかしながら，これらのポリイミドフィルムは次世代型に要求される上記の性（1） 熱分析

能を十分満足しきれていない。一方，JFE ケミカルが開発

5％熱重量減少温度（T1）: TGA-50（（株）島津製作所）を進める NTC 二無水物は，剛直な多環芳香族骨格を有し，を用い，30〜1 000°C，∆10°C/min（N2 雰囲気）で測定高性能化改質材料として期待できる。本章では，カルボンガラス転移温度（T2）: DSC-50（（株）島津製作所）を酸二無水物として NTC 二無水物を使用したポリイミドフィ

用い，30〜500°C，∆20°C/min（N2 雰囲気）で測定

ルムの物性を測定し，それを PMDA および BPDA を用い

線熱膨張係数（CTE）: TMA-50（（株）島津製作所）をたポリイミドフィルムと比較して，NTC 二無水物の利用がいかなる高性能化改質へ寄与するものかを検討した結果に用い，50〜200°C，∆10°C/min（N2 雰囲気）で測定（2） 引張試験

ついて述べる。

JIS C 2318 に準じて測定− 53 −

JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

ポリイミド原料用ナフタレンテトラカルボン酸二無水物（3） 耐水性試験

PMDA と ODA か ら 構 成 さ れ る ポ リ イ ミ ド に お い て，

吸湿率：室温，湿度 50％，24 h 保管

PMDA の一部を NTC 二無水物で段階的に置き換えた場合

吸水率：室温，水浸漬，24 h 保管の CTE および弾性率の変化を調べた（Fig. 7）
。その結果，（4） 電気特性

NTC 二無水物の含有量が高くなるにしたがい，CTE は低

JIS C 6471 に準じて測定

下し，弾性率が上昇した。このことは，イミド構造の剛直性および面内配向度が高いことを裏付けるものである。こ

実験結果および考察

3.2

れより，NTC 二無水物は高耐熱性で低膨張率化，高弾性率

3.2.1 熱特性と機械的特性化を発揮する材料であることが分かった。
3.2.2 吸水性

Table 2，3 に熱重量分析および引張試験の結果を示す。

ポリイミドフィルムの弱点の一つに吸水性が大きいこと

NTC 二無水物を用いたポリイミドフィルムは，PMDA や
BPDA を用いた汎用ポリイミドフィルムと比較して，熱重がある。これはイミド環のカルボニル基の極性が大きいた

量変化温度やガラス転移温度が高く，線熱膨張係数
（CTE）

めである

が小さい高弾性率を有するポリイミドフィルムであること

頼性を得るにはこの吸水性の低減が必要である。各種ポリ

10)。湿度環境下での良好な機械的物性，電気的信

イミドフィルムの吸水性試験結果および表面エネルギー値が分かる。
このことは，NTC 二無水物が，PMDA や BPDA と比較

を Table 4 に 示 す。NTC 二 無 水 物 の 吸 水 性 は PMDA やして，より剛直な分子構造を有することと関係している。

BPDA に比べて小さな値を示した。これは構成するポリイ

また，このような剛直構造を有するポリイミドは面内配向

ミド骨格のイミド基濃度やエーテル結合などの極性基が9)

しやすく，CTE も低くなることが知られている 。そこで，

PMDA や BPDA に比べて少なくなり，表面エネルギーが小さくなることで水分の影響を受けにくいためと推測されTable 2

Thermogravimetric analysis and coefficient of linear
thermal expantion of polyimide films
T1a)
(°C)

T2b)
(°C)

CTEc)
(ppm/°C)

PMDA/ODA

576

400

24.6

BPDA/ODA

530

300

28.5

NTCDA/ODA

592

400

17.0

Polyimideる10)。つまり，NTC 二無水物を原料として用いることでポリイミドの弱点である吸水性を改善できることが分かった。
3.2.3 電気特性
絶 縁 破 壊 電 圧， 体 積 抵 抗 率， 誘 電 率 の 測 定 結 果 をTable 5 に示す。NTC 二無水物を用いたポリイミドフィル
ムは，各項目とも PMDA および BPDA を使用したポリイ
ミドフィルムと同等の値を示し，実用上問題ないことが分a) Temperature at which 5% weight loss was measuredb) Glass transition pointc) Coefficient of linear thermal expantion

かった。
3.2.4 原料としての保存安定性
酸二無水物は，保存環境によって大気中の水分と反応し，Table 39)

部分的に開環反応を起こし劣化する場合がある 。劣化しTensile properties of polyimide films
Tenacity(MPa)

Elongation(%)

Modulus ofelasticity(GPa)

PMDA/ODA

98.8

14.1

4.0

BPDA/ODA

100.5

16.4

3.9

NTCDA/ODA

84.6

8.5

6.0

10

: CTE (ppm/°C)

30
25
20
15

5

10
5
0

た酸二無水物は原料仕込みにおいて，ジアミンに対して過少となり，反応が不十分となるため，ポリイミド合成原料
Table 4

: Modulus of elasticity (GPa)Polyimide

PolyimideHygroscopic
content(%/50%RH)

Water content(%)

Surface energy(mmJ/m2)

PMDA/ODA

1.3

2.7

66.9

BPDA/ODA

0.9

1.3

31.1

NTCDA/ODA

0.7

1.2

29.1

Table 550

100

NTCDA contents (%)

The relation of NTCDA content, CTE, and modulus ofelasticity

JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

− 54 −

Electrical properties of polyimide films

Polyimide

Dielectric
breakdown
voltage(kV/mm)Volumeresistivity(1016 Ωcm)

Dielectric
constant(1 kHz)PMDA/ODA

173.0

3.1

3.2

BPDA/ODA

172.0

3.0

3.2

NTCDA/ODA

110.0

5.0

3.1

0
0

Fig. 7

Hygroscopic and water content, surface energy ofpolyimide films

ポリイミド原料用ナフタレンテトラカルボン酸二無水物

理を行うことで加水分解反応が促進され，一定の固有粘度

Weight increase (%)

110.0
107.5

NTCDA

で安定化する。これは Fig. 10 に示すようにポリアミック

PMDA

酸の生成反応が平衡反応であることに起因する。NTC 二無水物を用いたポリアミック酸は，PMDA や BPDA を用いた

BPDA

105.0

ポリアミック酸と比較して固有粘度の低下が遅く，耐加水

102.5

分解性が高いことが分かった。これは，NTC 二無水物が保

100.0

ている。

存安定性という課題を克服できる可能性を持つことを示し
0

20

40

60

Time (d)Fig. 83.3

Hygroscopicity of tetracarboxyllic dianhydrides

NTC 二無水物の高性能改質機能

次世代電子基板へ適用されるポリイミドへの要求特性として使用できない。中でも，PMDA は非常に反応性に富は，本章の冒頭で述べたとおりである。NTC 二無水物を使む反面，その保存安定性は低く，保管には十分な防湿対策用したポリイミドは，耐熱性，低線熱膨張係数，高弾性率，を要する。そこで，NTC 二無水物についても保存安定性をならびに，耐湿性に優れる。さらに原料や樹脂前駆体であ把握するため，室温飽和湿度中で NTC 二無水物を含む 3

るポリアミック酸段階での安定性も高い。このことから，種類の酸二無水物を数日間放置し，その吸湿性を確認した

NTC 二無水物が次世代電子基板材料の要求特性を満足し結果を Fig. 8 に示す。吸湿された水分は，全量カルボン酸

うる高性能改質材料として有望であることが示された。

開環反応に用いられたと考えると NTC 二無水物の保存安定性および反応性は，BPDA と同程度であることが分かる。

4. おわりに

つまり，NTC 二無水物は保存安定性と反応性の双方に優れた原料であることが分かった。

NTC 二無水物の製造および利用可能性について以下にま3.2.5 前駆体としての保存安定性

とめる。

ポリイミド前駆体であるポリアミック酸は，容易に加水（1） ヘンケル反応について詳細に検討し，カルボン酸カド

分解性するため，保存安定性が低いという弱点を有しておミウム塩が中間体として生成し，また生成物は 2,3,6,7-

9)

り，市場では，その改善を所望されている 。各種ポリア

ナフタレンテトラカルボン酸塩と 2,6-ナフタレンジカ

ミック酸を 80°C にて熱処理した場合の加水分解性を調べ

ルボン酸塩の複塩で安定化する機構を提唱した。

た結果を Fig. 9 に示す

10)。通常，ポリアミック酸は，熱処（2）カルボン酸ナトリウムとカリウム塩を共存させた原料に亜鉛化合物を触媒とするヘンケル反応により，NTC
二無水物収率 25％を達成し，有害なカドミウムを使用

Intrinsic viscosity

3.00

NTC
PMDA
BPDA

2.50
2.00

しない製造プロセスを確立した。
（3） 50 l オートクレーブによるサンプルワークの体制を整
え，お客様への 100 g〜kg オーダーのサンプル提供を1.50

容易とした。

1.00（4） NTC 二無水物を利用したポリイミドが，高耐熱性，低0.50

線熱膨張係数など次世代電子基板材料に要求される特

0
0

100

200

性を備えた有望な材料であることを示した。

300

Thermal treatment time (min)The polyamido acid were treated at 80°C.

Fig. 9

参考文献
1） 日本鋼管．2,3,6,7- ナフタレンテトラカルボン酸アルカリ塩の製造方法．

The temperature dependence of intrinsic viscosity

O
O

O
H2N

H  Ar
N
H

H

C

N

C

OH

Ar

O

Ar

O

O

Fig. 10OO(Ar: Aryl group)

The reaction mechanism of dianhydrides and diamin− 55 −

JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

ポリイミド原料用ナフタレンテトラカルボン酸二無水物

特開平 2-69433．1990-03-08．
2） 板垣正紀ほか．第 69 回触媒討論会．触媒学会．2B1，1992．
3） Mitamura, S. et al. Bull. Chem. Soc. Jpn. vol. 62, 1989, p. 786.
4） Raecke, B. et al. German Patent. 936036. 1955.
5） Henkel & Cie. French Patent. 11840051. 1959.
6） 千葉耕司．工業化学雑誌．vol. 69，no. 7，1966，p. 1294．
7） 古山昌三．触媒．vol. 62，no. 4，1967，p. 238．
8） 日 本 鋼 管． テ ト ラ カ ル ボ ン 酸 の 分 離・ 精 製 法． 特 開 平 4-89453．
1992-03-23．
9） 今井淑夫，横田力男．最新ポリイミド基礎と応用．
10） 住べテクノリサーチ．躍進するポリイミドの最新動向Ⅲ．

森− 56 −浩章

中尾浩章